248 



fandt ingen eller idetmindste kun en ufuldstændig Reduction 

 Sted, eller Metallet blev, adspredt i den smeltede Masse, ikkun 

 erholdt i meget smaa Kugler. 



Efter gjentagne, mislykkede Forsøg viste det sig, at denne 

 Usikkerhed og ufuldstændige Reduction kunde undgaaes, naar 

 den fiinrevne og veltørrede Kryolith blev blandet med lige Vægt 

 af en Blanding af 7 Dele af Chlornatrium og 9 Dele Chlor- 

 kalium, som i Forveien vare sammensmeltede og fiinrevne. 

 Denne Blanding af Kryolith og Chloriderne bliver nedlagt i en 

 veltørret Leerdigel i Lag , der afvexle med Skiver af Natrium, 

 og Lagene blive stærkt sammenpressede. Paa 30 Gram af Saltblan- 

 dingen tages 8-10 Gram Natrium, Digelen stilles derpaa i en 

 iforveien opvarmet, stærkttrækkende Yindovn, omgives med Glø- 

 der og bringes rask til stærk Glødhede. I det Øieblik, da 

 Reductionen indtræder, hører man sædvanlig en Lyd, og der 

 undviger Natriumdampe, som brænde med Flamme. Naar disse 

 ere forsvundne, giver man omtrent i J Time endnu stærk Ild 

 for at bringe Massen i fuldkommen Smeltning, hvorpaa Diglen 

 henstaaer til Afkjøling. Naar Diglen sonderslaaes, finder man 

 sædvanligen Aluminium sammensmeltet til en eneste blank Me- 

 talklump, som oftest med strikket krystallinsk Overflade. Under- 

 tiden findes vel ogsaa endnu enkelte mindre Korn, men aldrig 

 saa smaa, at de ikke let kunne skilles fra den øvrige smeltede 

 Masse. Af 50 Gram af Blandingen, altsaa af 26 Gram Kryolith, 

 udskiltes altid over 1 Gram Metal. Ved et Forsøg med 100 Gram 

 af Blandingen veiede Metallet 2,3 indtil 2,5 Gram, hvilket imid- 

 lertid omtrent kun er A af Kryolithens Aluminiummængde. 

 H. Rose erholdt heller ikke ved sine Forsøg i Almindelighed 

 mere end J eller J af Aluminiummængden og kun i det hel- 

 digste Forsøg, en eneste Gang g deraf. Da der ved mine For- 

 søg stedse undveg temmelig meget Natrium, synes det som om 

 man kunde formindske den anvendte Mængde af dette Metal. 



Denne Fremgangsmaades Fordeel bestaaer altsaa deri, at 

 man , ligesom ved Reductionen af andre Metaller, kan benytte 



